## IDENTIFIKASI KUAT ACUAN TERHADAP JENIS KAYU YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA KUPANG BERDASARKAN SNI 7973:2013
Elia Hunggurami 1 ( eliahunggurami@yahoo.com)
Sudiyo Utomo 2 ( diyotomo@gmail.com)
Beddy Y. Messakh 3 ( beddymessakh@gmail.com )

## ABSTRAK
Berdasarkan  pengujian  kode  mutu  dari  masing-masing  kayu  yang  diuji  yaitu:  Meranti  =  E14; Bayam  =  E14;  Jati  Merah  =  E12;  Kemiri  =  E10;    Kasuari  =  E15.  Nilai  kuat  tekan  tegak  lurus serat  kayu:Meranti  =  23,00  MPa,  Bayam  =  31,00  MPa, Jati  Merah  =  9,67  MPa,  Kemiri  =  8,67 MPa  dan  Kasuari  =  21,67  MPa.  Nilai  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu:  Meranti  =    70,33  MPa, Bayam = 79,33 MPa, Jati Merah = 36,00 MPa, Kemiri = 26,00 MPa dan Kasuari = 50,00 MPa. Nilai kuat lentur kayu: Meranti = 132.06 MPa, Bayam =174.66 MPa, Jati Merah = 59,64 MPa, Kemiri  =  51,12  MPa  dan  Kasuari  =  110,76  MPa.  Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  tekan sejajar serat antara kayu  yang diteliti terhadap kuat acuan SNI 7973:2013: Meranti = 164,01%, Bayam  =  197,80%,  Jati  Merah  =  59,57%,  Kemiri  =  57,00%    dan  Kasuari  =  73,61%.  Nilai presentase perbandingan uji kuat tekan tegak lurus serat antara kayu  yang diteliti terhadap kuat acuan  SNI  7973:2013:  Meranti  =  365,29%,  Bayam=527,12%,  Jati  Merah=  131,54%,  Kemiri= 143,64% dan  Kasuari= 479,20%. Nilai presentase perbandingan uji kuat lentur antara kayu yang diteliti terhadap kuat acuan SNI 7973:2013: Meranti= 312,64%,  Bayam= 445,74%, Jati Merah= 121,51%, Kemiri= 154,76% dan Kasuari=215,99%.

## Kata Kunci:
Kode Mutu,Kuat Tekan Tegak Lurus dan Sejajar Serat, Kuat Lentur.

## ABSTRACT
According to results of the test, quality code of each woods is: Timber  =  E14, Spinach = E14, Red  Teak  =  E12,  Candlenut  wood  =  E10  and  Cassowary  =  E15.The  compressive  strength perpendicular to the wood fibers: Timber= 23,00 MPa, Spinach = 31,00 MPa, Teak Red = 9,67 MPa, Candlenut= 8.67 MPa and cassowary= 21,67 MPa. The compressive strength parallel to the  wood  fibers:  Timber  =  70,33  MPa,  Spinach  =  79,33  MPa,  Teak  Red  =  36,00  MPa, Candlenut= 26,00 MPa and cassowary = 50,00 MPa. Value bending strength of wood: Timber= 132,06  MPa,  Spinach=  174,66  MPa,  Teak  Red=  59,64  MPa,  Candlenut=  51,12  MPa  and cassowary=  110,76  MPa.  The  percentage  value  of  compressive  strength  test  comparison between  the  wood  fibers  parallel  investigation  against  SNI  7973:  2013:  Timber=  164,01%, Spinach=  197.80%,  Teak  Red=  59.57%,  Candlenut=  57.00%  and  Cassowary=  73,61%.  Value percentage  ratio  of  compressive  strength  test  perpendicular  to  the  wood  fibers  are  examined against  SNI  7973:  2013:  Timber=  365.29%,  Spinach=  527,12%,  Teak  Red=  131,54%, Candlenut= 143,64% and Cassowary= 479,20%. Percentage value comparison test between the flexural  strength  of  the  wood  studied  the  SNI  7973:  2013:  Timber=  312,64%,  Spinach  = 445,74%, Teak Red = 121,51%, Candlenut= 154,76% and Cassowary= 215.99%.
Key words:
Quality  Codes,  Wood  Strength,  Compressive  strength  perpendicular  and  parallel  fiber, Flexural strength.
1 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  Indonesia  yang  berupa  kayu  sangat  potensial  untuk  dipakai  sebagai  bahan bangunan.  Kebutuhan  bangunan  rumah  dan  gedung  sebagai  tempat  tinggal,  beraktifitas  dan bersosialisasi bagi masyarakat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan  bahan  bangunan  akan  terus  meningkat.  Dalam  kehidupan  kita  sehari-hari,  kayu merupakan  bahan  yang  sangat  sering  digunakan  untuk  tujuan  tertentu.  Kayu  juga  merupakan salah satu material  yang banyak digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan dan bahan baku meubel.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kuat  acuan  kayu,  besarnya  nilai  kekuatan  yang  diuji secara fisis berdasarkan pengujian berat jenis kayu danyang diuji secara mekanis terhadap kayu Meranti,  Bayam,  Jati  Merah,  Kemiri  dan  Kasuari  yang  diperdagangkan  di  Kota  Kupang.Untuk mengetahui  nilai  presentase  perbandingan  kekuatan  kayu  yang  diuji  secara  mekanis  terhadap kuat acuan yang diperoleh dengan pengujian fisis berdasarkan pengujian berat jenis kayu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Kayu
Kayu adalah  salah  satu  bahan  material  struktur  sudah  lama  dikenal  oleh  masyarakat  kita.  Kayu sebagai hasil utama hutan akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Bila dibandingkan dengan material struktur lain, material kayu memiliki berat  jenis  yang  ringan  dan  proses  pengerjaannya  dapat  dilakukan  dengan  peralatan  yang sederhana  dan  ringan.  Sebagai  bahan  dari  alam,  kayu  dapat  terurai  secara  sempurna  sehingga tidak ada istilah limbah pada konstruksi kayu (Awaludin, A dkk, 2005).

## Kelas Kuat Kayu
Kelas kuat kayu adalah tingkat ketahanan alamai suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis (beban) yang terjadi pada kayu tersebut. Pada PKKI NI-5 1961 kuat kelas kayu dinyatakan dalam kelas kuat I, II, III dan IV. Penentuan kelas kuat kayu berdasarkan PKKI NI-5 1961 dapat ditunjukan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Modulus Elastisitas (Ew) Kayu (Badan Standar Nasional.1961, PKKI NI-5 1961)
Kelas Kuat Kayu E// (kg/cm 2 ) I 125.000 II 100.000 III 80.000 IV 60.000

## Sifat-Sifat Umum Kayu
Beberapa sifat kayu yaitu sifat mekanis kayu, sifat fisis kayu dan sifat elestisitas kayu.
1. Sifat Fisis Kayu
Kayu  mempunyai  sifat  dapat  menyerap  atau  melepaskan  air.  Semakin  lembab  udara disekitarnya  maka  semakin  tinggi  pula  kelembaban  kayu  untuk  mencapai  keseimbangan dengan  lingkungannya.  Dalam  kondisi  kelembaban  kayu  sama  dengan  kelembaban  kayu disekitarnya  disebut  kandungan  air  keseimbangan  EMC  (equilibrium  moisture  content). Berdasarkan  ASTM  4442-92  (Standard  Test  Methods  for  derection  Moisture  Content Measurement  of  Wood-Base  materials),  untuk  menghitung  kadar  air  kayu  menggunakan rumus:
MC (%) = (A – B)/B (1) Dimana: MC (Measure Content)  = kadar air (%) A = berat asli (gr) B = berat kering oven (gr)

## Sifat Mekanis Kayu
a) Kekuatan tekan (compressive strength)
i. Kekuatan tekan sejajar serat (endwise compression)
Menurut  SNI  03-3958:1995  (a),  kuat  tekan  sejajar  serat  dihitung  dengan  beban  per satuan luas bidang tekan.
f c // = (MPa) (2)
Dimana: f c // = kuat tekan tegak lurus serat (MPa) P  = beban uji tekan maksimum (KN) b  = lebar benda uji (mm) h  = tinggi benda uji (mm)
ii. Kekuatan tekan tegak lurus serat (sidewise compression)
Menurut SNI 03-3958:1995 (a), kuat tekan stegak lurus serat dihitung dengan beban per satuan luas bidang tekan (halaman 4).
f c ┴ = MPa (3)
Dimana:
f c ┴ = kuat tekan sejajar serat (MPa)
P  = beban uji tekan maksimum (KN) b  = lebar benda uji (mm) h  = tinggi benda uji (mm)
b) Kekuatan Lentur Kayu
Menurut SNI 03-3959:1995 (b),Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
f b = ² (MPa (4)
Dimana: f b = kuat lentur(MPa)
P   = beban uji lentur maksimum (MPa) L   = jarak tumpuan (mm) b   = lebar benda uji (mm) h   = tinggi benda uji (mm)

## Kuat Acuan Kayu
Kuat  acuan  adalah  pemilihan  secara  mekanis  dan  pemilahan  secara  visual  untuk  menentukan kelas kayu berdasarkan data-data pengujian.

## 1. Kuat Acuan Berdasarkan PengujianSecara visual
Untuk  menghitung  kuat  acuan  kayu  berserat  lurus  tanpa  cacat  menggunakan  rumus-rumus baku yang telah ditetapkan dalam SK SNI-05:2002yaitu:
a) Kadar air (m%), dimana m < 30, dihitung dengan rumus (1)
b) Menghitung nilai kerapatan dalam kondisi basah
( ρ ) = W/V (5)
Dengan  W  adalah  berat  kayu  pada  kondisi  basah  dan  V  adalah  volume  kayu  pada  kondisi basah.
c) Berat jenis pada m% (G m ) dihitung dengan rumus: G m = ρ /[1.000(1+m/100)] (6)
d) Berat jenis dasar (G b ) dihitung dengan rumus: G b = G m /[1+0,265aGm] (7) Dengan a = (30 – m)/30 (8) e) Berat jenis kadar air 15% (G 15 )dihitung denagn rumus: G 15 = G b /(1 – 0,133 G b ) (9)
f) Setelah diperoleh berat jenis pada kadar air 15%, kemudian berat jenis tersebut dimasukan ke dalam rumus estimasi modulus elastisitas lentur :
E w (MPa) = 1600(G 15 ) 0.71
(10)
g) Setelah  diperoleh  nilai  modulus  elastisitas  lentur  maka  dapat  ditentukan  kode  mutu  kayu dengan menyesuaikan modulus elastisitas lentur dengan nilai kuat acuan kayu pada Tabel 2.

## 2. Kuat Acuan Berdasarkan Pengujian Secara Mekanis
Nilai  desain  acuan  untuk  kayu  yang  dipilah  secara  visual  dan  kayu  yang  dipilah  secara mekanis dicantumkan di dalam Tabel 2 di bawah ini (SNI 7973:2013).
Tabel 2. Nilai Desain dan Modulus Elastisitas Lentur Acuan (Badan Standar Nasional, SNI 7973:2013) Kode Mutu Nilai Desain Acuan (Mpa = N/mm 2 ) Modulus Elastisitas Acuan (Mpa = N/mm 2 ) F b F t F c// F v F c ┴ E E min E25 26.0  22.9  18.0  3.06  6.11 25000 12500 E24 24.4  21.5  17.4  2.87  5.74 24000 12000 E23 23.2  20.5  16.8  2.73  5.46 23000 11500 E22 22.0  19.4  16.2  2.59  5.19 22000 11000 E21 21.3  18.8  15.6  2.50  5.00 21000 10500 E20 19.7  17.4  15.0  2.31  4.63 20000 10000 E19 18.6  16.3  14.5  2.18  4.35 19000 9500 E18 17.3  15.3  13.8  2.04  4.07 18000 9000 E17 16.5  14.6  13.2  1.94  3.89 17000 8500 E16 15.0  13.2  12.6  1.76  3.52 16000 8000 E15 13.8  12.2  12.0  1.62  2.24 15000 7500 E14 12.6  11.1  11.1  1.49  2.96 14000 7000 E13 11.8  10.4  10.4  1.39  2.78 13000 6500 E12 10.6 9.4 9.4 1.25  2.50 12000 6000 E11 9.1 8.0 8.0 1.06  2.13 11000 5500 E10 7.9 6.9 6.9 0.93  2.13 10000 5000 E9 7.1 6.3 6.3 0.83  1.67 9000 4500 E8 5.5 4.9 4.9 0.65  1.30 8000 4000 E7 4.3 3.8 3.8 0.51  1.02 7000 3500 E6 3.1 2.8 2.8 0.37  0.74 6000 3000 E5 2.9 1.7 1.7 0.23  0.46 5000 2500 3. Faktor Konversi Format (K F )
Faktor  konversi  format  yang  ditetapkan  (K F )  di  dalam  SNI  7973:2013.  Tahanan  acuan LRFD  (Load  Resistance  Factor  Design)  adalah  nilai  desain  level  kekuatan  untuk  kondisi pembebanan jangka pendek.
Tabel 3. Faktor Konversi Format (K F ) (Badan Standar Nasional, SNI 7973:2013)
Aplikasi Properti K F Komponen Struktur F b 2,54 F t 2,70 F v , F rt , F s 2,88 F c 2,40 Fc ┴ 1,67 E min 1,76 Semua Sambungan (Semua Nilai Desain) 3,32

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  di  Laboratorium.  Pengujian  yang dilakukan adalah pengujian kadar air kayu pengujian tekan tegak lurus dan sejajar serat kayu dan pengujian kuat lentur kayu. Ukuran benda uji untuk pengujian tekan tegak lurus dan sejajar serat di  Laboratorium  adalah  50  mm  x  50  mm  x  200  mm.  Ukuran  benda  uji  untuk  pengujian  kuat lentur di Laboratorium adalah 50 mm x 50 mm x 760 mm.Dalam pengujian ini, jumlah benda uji yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.
Table 4. Jumlah Benda uji No Jenis Kayu Pengujian Secara Visual Pengujian Secara Mekanis Jumlah Uji Kadar Air Kuat Lentur Tekan Tegak Lurus Serat Tekan Sejajar Serat 1 Meranti 3 3 3 3 12 2 Bayam 3 3 3 3 12 3 Jati Merah 3 3 3 3 12 4 Kemiri 3 3 3 3 12 5 Kasuari 3 3 3 3 12 Total 15 15 15 15 60

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Uji Kadar Air
Secara keseluruhan modulus elastisitas rata-rata dan kode mutu kayu dari 5 jenis kayu yang diuji di  laboratorium  melalui  pengujian  secara  visual  berdasarkan  pengukuran  berat  jenis  telah disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Kode Mutu Kayu Berdasarkan Pengujian Secara visual
Jenis Kayu Rata-Rata Modulus Elastisita Lentur ( MPa ) Kode Mutu Meranti 14065,76 E 14 Bayam 13701,70 E 14 Jati Merah 12198,13 E 12 Kemiri 9176,82 E 9 Kasuari 15107,77 E 15
Dari  hasil  pemilahan  secara  visual  berdasarkan  pengukuran  berat  jenis  di  atas  diperoleh  kode mutu kayu maka, jenis-jenis kayu yang telah diteliti dapat dikelompokan dalam kelas kuat kayu menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia N-5 1961 pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6. Pengelompokan Jenis Kayu Yang di Uji Berdasarkan Kode Mutu
Jenis Kayu Rata-Rata Modulus Elastisita Lentur ( MPa ) Kode Mutu Kelas Kuat Kayu ( PKKI, 1961 ) Meranti 14065,76 E 14 I Bayam 13701,70 E 14 I Jati Merah 12198,13 E 12 I Kemiri 9176,82 E 9 II Kasuari 15107,77 E 15 I
Berdasarkan Tabel 6 yang tergolong dalam kelas kuat kayu I adalah kayu Meranti, kayu Bayam, kayu Jati Merah, kayu Kasuari, sedangkan kayu Kemiri tergolong dalam kelas kuat kayu II.

## Hasil Pengujian Kekuatan Kayu Secara Mekanis
1. Hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat kayu Hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat rata-rata dari sampel yang berasal dari 5 jenis kayu yang diuji ditampilkan pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7. Rata-Rata Kuat Tekan Sejajar Serat Jenis Kayu Rata-Rata Kuat Tekan Sejajar Serat (MPa) Meranti 23,00 Bayam 31,00 Jati Merah 9,67 Kemiri 8,67 Kasuari 21,67 2. Hasil pengujian kuat tekan sejajar serat kayu
Hasil pengujian kuat tekan sejajar serat rata-rata dari sampel yang berasal dari 5 jenis kayu yang diuji disajikan dalam Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8. Rata-Rata Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Jenis Kayu Rata-Rata Kuat Tekan Tegak Lurus Serat (MPa) Meranti 70,33 Bayam 79,33 Jati Merah 36,00 Kemiri 26,00 Kasuari 50,00 3. Hasil pengujian kuat lentur kayu
Hasil  pengujian  kuat  lentur  rata-rata  dari  sampel  yang  berasal  dari  5  jenis  kayu  yang  diuji disajikan dalam Tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9. Rata-Rata Kuat Lentur Jenis Kayu Rata-Rata Kuat Tekan Tegak Lurus Serat (MPa) Meranti 132,06 Bayam 174,66 Jati Merah 59,64 Kemiri 51,12 Kasuari 110,76
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  terhadap  lima  jenis  kayu  dapat  di  simpulkan bahwa, kayu Bayam memiliki nilai kuat tekan dan nilai kuat lentur terbesar dibandingkan dengan ke empat jenis kayu yang lain sedangkan kayu Kemiri memiliki nilai kuat tekan dan kuat lentur terkecil dibandingkan dengan ke empat jenis kayu yang lain.

## Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kekuatan  Kayu  Secara  Mekanis  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Uji Barat Jenis.
Berdasarkan  pengujian  secara  mekanis  di  Laboratorium  didapat  nilai  kuat  tekan  sejajar  serat rata-rata, nilai kuat tekan tegak lurus serat rata-rata dan nilai kuat lentur rata-rata. Data-data yang sudah didapat dari hasil pengujian Laboratorium kemudian dilakukan perbandingan antara hasil uji  mekanis  dan  kuat  acuan  berdasarkan  SNI  7973:2013  untuk  mengetahui  besarnya  persentase perbandingan.
Nilai  desain  kuat  acuan  dikonversi  dari  ASD  (Allowable  Stress  Design)  ke  LRFD  (Load Resistance Factor Design) yaitu nilai desain acuan pada SNI 7973:2013 dikalikan dengan faktor konversi format (K F ). Nilai faktor K F untuk setiap properti telah ditetapkan pada Tabel 3.
Perbandingan hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat kayu  yang diteliti dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 ditampilkan pada Tabel 10 berikut.
Tabel  10.  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Tegak  Lurus  Serat  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Jenis Kayu Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tegak Lurus Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) Meranti E14 4,94 23,00 312,64 Bayam E14 4,94 31,00 527,12 Jati Merah E12 4,18 9,67 131,54 Kemiri E9 2,79 8,67 210,76 Kasuari E15 3,74 21,67 479,20
Berdasarkan  hasil  perbandingan  jenis  kayu  untuk  kuat  tekan  tegak  lurus  serat,  nilai  yang mendekati  nilai  desain  acuan  pada  SNI  7973:2013  adalah  kayu  Jati  Merah  dengan  nilai persentase  131,54%.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  Walikukun  64,92% (Awaludin,  2014).  Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu  yang  diteliti  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 ditampilkan pada Tabel 11 berikut.
Tabel  11.  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Sejajar  Serat  Dengan  Kuat  Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Jenis Kayu Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Sejajar Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) Meranti E14 26,64 70,33 164,01 Bayam E14 26,64 79,33 197,80 Jati Merah E12 22,56 36,00 59,57 4.94 4.94
4.18 2.79 3.74 23.00 31.00 9.67 8.67 21.67 0 5 10 15 20 25 30 35 Meranti Bayam Jati Merah Kemiri
Kasuari Kuat Acuan SNI 7973:2013 Hasil Pengujian Mekanis
Jenis Kayu Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Sejajar Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) Kemiri E9 15,12 26,00 71,96 Kasuari E15 28,80 50,00 73,61
Berdasarkan hasil perbandingan jenis kayu untuk kuat tekan sejajar serat, nilai  yang mendekati nilai desain acuan pada SNI 7973:2013 adalah kayu Jati Merah dengan nilai persentase 57,57%. Hasil pengujian kuat tekan sejajar serat kayu Nangka 61,80%, kayu Walikukun 70,91% dan kayu Ulin  66,46%  (Ali  Awaludin,  2014).  Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar serat dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Lentur  Dengan  Kuat  Acuan  Berdasarkan  Kode  Mutu  Pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 12.
Tabel  12.  Perbandingan  Hasil  Pengujian  Kuat  Lentur  Dengan  Kuat  Acuan  Berdasarkan  Kode
Mutu Pada SNI 7973-2013 Jenis Kayu Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) Meranti E14 32,00 132,06 312,64 Bayam E14 32,00 174,66 445,74 Jati Merah E12 26,92 59,64 121,51 Kemiri E9 18,03 51,12 183,46 Kasuari E15 35,05 110,76 215,99
Berdasarkan hasil perbandingan jenis kayu untuk kuat lentur, nilai  yang  mendekati nilai desain acuan  pada  SNI  7973:2013  adalah  kayu  Jati  Merah  dengan  nilai  persentase  121,51%.  Diagram
26.64 26.64 22.56 15.12 28.80 70.33 79.33 36.00 26.00 50.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Meranti Bayam Jati Merah Kemiri
Kasuari Kuat Acuan SNI 7973:2013 Hasil Pengujian Mekanis
perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  dengan  kuat  acuan  berdasarkan  kode  mutu  pada  SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  pengujian  secara  fisis  melalui  pengukuran  berat  jenis  kayu  maka  dihasilkan kode  mutu  dari  masing-masing  kayu  yang  diuji  yaitu:  kayu  Meranti=  E14;  kayu  Bayam= E14; kayu Jati Merah= E12; kayu Kemiri= E10; kayu Kasuari= E15.
2. Hasil  pengujian  kekuatan  secara  mekanis  terhadap  lima  jenis  kayu  yang  berbeda  didapat nilai kekuatan kayu sebagai berikut:
a) Nilai  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  Meranti,  kayu  Bayam,  kayu  Jati  Merah,  kayu Kemiri dan kayu Kasuari secara berturut-turut adalah 23,00 MPa, 31,00 MPa, 9,67 MPa, 8,67 MPa dan 21,67 MPa.
b) Nilai kuat tekan sejajar serat kayu Meranti, kayu  Bayam, kayu Jati Merah, kayu  Kemiri dan kayu Kasuari secara berturut-turut adalah 70,33 MPa, 79,33 MPa, 36,00 MPa, 26,00 MPa dan 50,00 MPa.
c) Nilai  kuat  tekan  lentur  kayu  Meranti,  kayu  Bayam,  kayu  Jati  Merah,  kayu  Kemiri  dan kayu  Kasuari  secara  berturut-turut  adalah  132.06  MPa,  174.66  MPa,  59,64  MPa,  51,12 MPa dan 110,76 MPa.
3. Nilai presentase perbandingan antara kekuatan kayu yang diuji secara mekanis terhadap kuat acuan berdasarkan SNI 7973:2013 yang telah dikonversi dari ASD (Allowable Stress Design) ke LRFD (Load Resistance Format Design) yaitu:
a) Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  pada  kayu  Meranti,  kayu Bayam, kayu Jati Merah, kayu Kemiri dan kayu Kasuari secara berturut-turut yaitu: 365,29 %, 527,12 %, 131,54 %, 143,64 % dan 479,20 %.
b) Nilai presentase perbandingan uji kuat tekan sejajar serat pada kayu Meranti, kayu Bayam, kayu  Jati  Merah,  kayu  Kemiri  dan  kayu  Kasuari  secara  berturut-turut  yaitu:  164,01  %, 197,80 %, 59,57 %, 57,00 % dan 73,61 %.
c) Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  lentur  pada  kayu  Meranti,  kayu  Bayam,  kayu  Jati Merah,  kayu  Kemiri  dan  kayu  Kasuari  secara  berturut-turut  yaitu:  312,64  %,  445,74  %, 121,51 %, 154,76 % dan 215,99 %.
32.00 32.00 26.92 18.03 35.05 132.06 174.66 59.64 51.12 110.76 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Meranti Bayam Jati Merah Kemiri
Kasuari Kuat Acuan SNI 7973:2013 Hasil Pengujian Mekanis

## Saran
Pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pengujian  tekan  sejajar  serat,  pengujian  tekan  tegak  lurus serat dan pengujian kuat lentur kayu sedangkan  untuk pengujian kuat  geser dan pengujian kuat tarik  tidak  dilakukan  karena  keterbatasan  alat  pengujian.  Oleh  karena  itu  perludilakukan pengujian kuat geser dan kuat tarik kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaludin, Ali., dan Irawati, S.I., 2005. Konstruksi Kayu, Teknik Sipil Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta.
ASTM 4442-92. 2003.Standard Test Methods for derection Moisture Content Measurement of Wood-Base materials.United State.
Badan Standarisasi Nasional. 2013. SNI 7973:2013 Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu. BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  SK  SNI-5  2002Tata  Cara  Konstruksi  Kayu  Indonesia. BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 1961. Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI NI-5 1961). BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.1995  (a).  SNI  03-3958:1995.  Tentang  Metode  Pengujian  Kuat Tekan Kayu di Laboratorium. BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1995  (b).SNI  03-3959:1995.Tentang  Metode  Pengujian  Kuat Lentur Kayu di Laboratorium. BSN, Jakarta.